- 419 - 



Sesquióxido de aluminio 

 — de hierro . . 



10.82 o/ 0 



4.68 



1.10 



1.35 

 63.38 



1.20 



4.10 



1.65 

 10.85 



0.57 



Óxido de calcio 



Óxido de magnesio. . . 

 Ácido silícico y arena 

 Materias orgánicas — 

 Agua de constitución. 



Ácido carbónico 



Humedad 



Pérdida, álcalis, etc. . 



100.00 



La cantidad de arcilla ó kaolín ( 25 °/ 0 ) en la mezcla no 

 es escesiva, pero es mas que suficiente para dar un pro- 

 ducto de primera clase, aumentándose además la plasti- 

 cidad de la pasta cruda por la materia orgánica muy fina- 

 mente dividida que contiene. 



Las cantidades de cal, magnesia, sulfatos y sales alcali- 

 nas que se hallan en la mezcla son insignificantes, lo que 

 constituye una ventaja, asegurando un producto duro é 

 invariable. 



La arena que debe servir para la mezcla con la cal es de 

 calidad superior, tanto por su composición mineralógica 

 (cuarzo y feldespato, con una corta cantidad de mica, ara- 

 fibol, hierro titánico, y sin partículas microscópicamente 

 reconocibles de yeso), como por su estado de división, 

 que está formado por fragmentos esquinosos y poco roda- 

 dos ; de modo que estos ofrecen una gran superficie y las 

 debidas ventajas para la cohesión y el pronto endureci- 

 miento de la mezcla caliza. 



El análisis mecánico dió : 



3. ARENA 



Diámetro 



Arena de grano grueso 



1.0 á 5.0 mm 11.5°/, 



0.5 á 1.0 21.1 



0.1 á 0.5 49.6 



0.05 á 0.1 5.6 



medio . . 



fino 



finísimo 



Arena arcillosa y calcárea 



100.0 



